(5 7 8 ) 



CHIMIE. — Sur les transformations qui accompagnent la carburation du fer 

 par le diamant. Note de M. F. Ossio.vd, présentée par M. Troost. 



« La carburation du fer par le diamant a été maintes fois réalisée, no- 

 tamment par Clouet, Guyton de Morveau, Pepys, Margueritte, Hempel, 

 mais toujours au sein d'une atmosphère gazeuse; on pouvait donc se de- 

 mander si les gaz n'avaient pas servi de véhicule au carbone. 



» M. W.-C. Roberts-Austen ('), en répétant la même expérience dans 

 le vide, après extraction préalable des gaz occlus, parait avoir démontré 

 d'une façon définitive la carburation directe du fer par le diamant. Je con- 

 sidérerai donc la question comme résolue et ne m'occuperai ici que du 

 mécanisme de la cémentation et de la température à laquelle elle se pro- 

 duit. 



» Tous mes essais ont été faits dans une atmosphère d'hydrogène pur. 

 Le fer employé était du fer électroly tique; les diamants étaient en petits 

 fragments de la catégorie nommée uitschot et avaient été libéralement 

 fournis par M. Jacobs. Je les ai purifiés par calcination au rouge sombre 

 et digestion dans l'acide fluorhydrique chauffé au bain-marie. 



» Expérience I. — Un morceau de fer pesant os r , o,3o a été chauffé pendant une 

 heure avec de petits diamants posés sur sa surface et pesant ensemble 4o m °,5. La tem- 

 pérature a été maintenue presque constamment entre io35° et io55°, et n'a pas dé- 

 passé io65°; c'est-à-dire qu'elle est restée inférieure au point de fusion delà fonte 

 blanche pure (io85°). Après refroidissement, les diamants paraissaient intacts, mais 

 ils avaient perdu 2,5 pour ioo de leur poids, adhéraient au fer et étaient devenus 

 noirs au point de contact. La surface du métal, polie et légèrement attaquée par l'a- 

 cide nitrique, montra une petite tache noire en chacun des points où elle avait été 

 touchée par un diamant. Ces taches elles-mêmes, examinées au microscope en lumière 

 verticale, se décomposaient en une partie centrale plus foncée, recoupée par un réseau 

 polygonal brillant et une zone périphérique homogène d'un noir moins franc et plus 

 terne. La coupe du fer par le travers d'une tache a montré que le carbone avait pé- 

 nétré de o mm , 2 à o mm ,3. La cémentation, à la température indiquée, est donc incon- 

 testable, mais lente. 



» Expérience II. — Même essai que le précédent; on a seulement maintenu la 

 température un peu plus haute, entre io85° et £125", c'est-à-dire un peu au-dessus du 

 point de fusion de la fonte blanche; on a obtenu un culot de fonte blanche; tous les 

 diamants avaient été dissous, sauf un qui était devenu noir. 



(') Journal of the Iron and Steel Inst., p. 8i; 1890. 



